— 287 — 
verbindungen (composti di adsorbimento ), quantunque le quantità adsorbite ed adsor¬ 
benti non stiano in rapporti stechiometrici. 
La grafite, come si sa da lungo tempo, ha la proprietà di assorbire, come le altre 
varietà di carbonio, le sostanze gassose, le materie coloranti ed i sali; ed inoltre le 
recenti ricerche di H. L Doyle ( 1 ) dimostrano che in determinate condizioni può 
dare sospensioni colloidali; è quindi un adsorbente. La tenacità con la quale questi 
composti grafitici di adsorbimento ritengono le ultime porzioni d’acqua fa pensare 
che una parte di essa sia contenuta nel sistema in quello stato particolare di solu¬ 
zione solida, al quale il Th. W. Richards ( 2 ) dà una grande importanza; e questo 
spiegherebbe in certo modo i due periodi di decomposizione pirogenica osservati, 
effettuandosi nel secondo periodo esclusivamente la reazione secondaria che dà origine 
al gas d’acqua. 
Conforme a questa mia idea è la struttura tìsica dell’acido grafitico; perciò 
le determinazioni cristallografiche dello Weinschenk acquistano per me un notevole 
valore, perchè dimostrano che questo composto di adsorbimento è una sostanza 
amorfa. 
L’azione dei diversi reagenti sui prodotti grafitici conferma la mia idea per¬ 
mettendo l’azione dell'idrato baritico e dell’ idrossilamina di fissare con una certa 
approssimazione i valori dei coefficienti a, b , c. dello schema soprascritto. 
Lasciando da parte l’azione della soluzione cloridrica di cloruro stannoso (che, 
come s'è visto nella parte sperimentale, è parallela in prima fase all’azione di mo¬ 
derata temperatura), veniamo a discutere l’azione della barite. 
Questo reagente esplica la sua azione, non, come ritennero Brodie e Berthelot, 
salificando il prodotto grafìtico , cioè formandosi acqua e sale di esso, ma invece 
Xidrato baritico assorbe il C0 2 dei prodotti grafìtici', il che viene dimostrato dal 
fatto che, trattando con un acido, dal BaC0 3 formatosi si ha sviluppo di C0 2 . Seguendo 
questa reazione quantitativamente, ho potuto constatare che la quantità di C0 2 assor¬ 
bita dai due prodotti grafitici si avvicina a 2 pesi molecolari, il che mi permette 
di cambiare in formule razionali quelle brute date dall’analisi: 
Cale. •/„ 
Trov. % 
c 13 h 4 0 7 ■ 
C„ H,0 3 ,2C0 2 
CO 2 32 3 
27.3 . 
C|4 H 4 O 7 - 
—> C 12 H 4 0 3 , 2 C 0 2 
» 30,9 
Più dimostrativa ancora è l’azione della soluzione idroalcoolica dell' idrossilamina 
Essa reagisce sui prodotti grafitici riducendoli a grafite con acqua. Cadono perciò tutte 
le supposizioni fatte dai chimici sulla natura chinonica di questi prodotti. Seguendo 
quantitativamente la reazione, ho potuto constatare che, per 2 moloc, di C0 2 , si elimina 
1 molec. di CO; donde un ulteriore sdoppiamento dello schema pei prodotti grafitici: 
(*) Chemistry, tom. 17, pag. 390, (1913). 
( 3 ) C. II, pag. 593, (1911). 
